Edisi Khusus Material untuk Kesehatan 2012, hal : 22 - 26 ISSN : 1411-1098
Akreditasi LIPI Nomor : 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012
PENGARUH IMPLANTASI ION TITANIUM NITRIDA TERHADAP SIFAT MEKANIK BIOKOMPATIBEL MATERIAL AISI 316L
Sulistioso Giat S. 1 , Soeharto 2 , Dian Ika Rahmawati 2 dan Tjipto Suyitno 3
1 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN)-BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang Selatan
2 Jurusan Teknik Mesin, FMIPA-ITS Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111
3 Pusat Teknologi Aselerator dan Pemurnian Bahan (PTAPB)-BATAN Jl. Babarsari Kotak Pos 1008, Yogyakarta 55010
e-mail : sulistioso@gmail.com Diterima: 12 Juni 2012 Diperbaiki: 22 Agustus 2012 Disetujui: 10 Oktober 2012

## ABSTRAK
PENGARUH IMPLANTASI ION TITANIUM NITRIDA TERHADAP SIFAT MEKANIK BIOMATERIALAISI 316L . Telah dilakukan analisis sifat mekanik dari material stainless steel AISI 316L yang diimplantasi ion Titanium Nitrida (TiN) dengan variasi waktu implantasi 60 menit,90 menit dan 120 menit. Untuk mengetahui beban maksimum yang diberikan pada sampel pada waktu uji lelah, maka dilakukan uji tarik dengan menggunakan 3 buah sampel sebelum sampel diimplantasi dengan ion TiN. Didapat rata-rata tegangan tarik maksimum adalah 69,543 kgf/mm 2 (695,43 MPa), sedangkan rata-rata tegangan luluhnya adalah 63,852 kgf/mm 2 (638,52 MPa). Kemudian dilakukan uji lelah ( fatique test ) untuk melihat pengaruh perlakuan implantasi dengan TiN pada umur lelah dari AISI 316L, menggunakan metode rotating bending. Uji awal dari penentuan umur lelah, dilakukan uji lelah untuk waktu implantasi 0 menit,60 menit,90 menit dan 120 menit dengan beban 460 MPa. Hasil pengujian, umur leleh sesuai dengan waktu implantasi, adalah 15.567 cycles , 16.050 cycles, 21.950 cycles dan 19.100 cycles. Waktu implantasi yang menghasilkan umur lelah tertinggi adalah 90 menit. Kemudian dilakukan uji umur lelah untuk waktu implantasi 90 menit dengan beban 420 MPa, 440 MPa, 460 MPa dan didapat hasil berturutan sebagai berikut 213.700 cycles , 83.433 cycles dan 21.853 cycles . Hasil uji kekerasan sebagai fungsi dari waktu implantasi 0 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit pada titik terluar adalah : 387 VHN, 440 VHN, 586 VHN dan 674 VHN. Dapat disimpulkan bahwa waktu implantasi untuk mendapatkan umur lelah terbaik adalah 90 menit, tapi untuk kekerasan sampel, semakin lama waktu implantasi maka sampel semakin keras.
Kata Kunci : Implantasi ion, TiN , Rotating bending , AISI 316L

## ABSTRACT
IMPLANTATION EFFECT OF TITANIUM NITRIDE (TiN) ION ON MECHANICAL PROPERTIES OF AISI 316L BIOMATERIALS . Mechanical properties analysis of AISI 316L stainless steel, implanted by Titanium Nitride (TiN) ion with varied implantation time of 60, 90 and 120 minutes have been carried out. To determine the maximum load for fatigue test, the tensile test first performed by using 3 pieces of the sample before implanted with TiN. The test results gave the maximum average value of tensile stress of 69.543 kgf/mm 2 (695.43 MPa), while the average yield strength is 63.852 kgf/mm 2 (638.52 MPa). Fatigue test was then performed to analyze the effect of TiN implantation to fatigue life of AISI 316L, using the method of rotating bending. Initial fatigue test, conducted using 460 MPa load, gave fatigue life of 15,567 cycles, 16,050 cycles, 21,950 cycles and 19,100 cycles for sample with implantation time of 0,60,90 and 120 minutes respectively. These data gave the highest fatigue life for 90 minutes sample. Fatigue test was then continued to perform on this sample with varied load of 420, 440 and 460 MPa which gave the fatigue lifetime value of 213,700 cycles, 83,433 cycles and 21,853 cycles respectively. Hardness test results as at outer point were 387 VHN, 440 VHN, 586 VHN and 674 VHN for sample with implantation time of 0, 60, 90, 120 minutes respectively. It can be concluded thatthe longer the time of implantation, the sample will be harder but the best fatigue life reach at 90 minutes time of implantation.
Keywords : Ion implantation, TiN, Rotating bending, AISI 316L

## PENDAHULUAN
Material yang dipakai untuk bahan endoprostetik atau material implant harus memenuhi 2 persyaratan yaitu biocompatible (dapat diterima oleh tubuh) dan sifat mekanik yang sesuai dengan kondisi tubuh manusia [2]. Material yang umum digunakan dan memenuhi persyaratan sebagai material implant pada saat ini adalah adalah paduan titanium, paduan cobalt dan austenitic stainless steel .
AISI 316L banyak digunakan untuk tujuan implantasi dalam operasi bedah ortopedis karena ketahanan korosi dan propertis mekanik yang baik serta harga yang murah, tetapi AISI 316L kurang baik sifat biokompatibilitasnya dengan tubuh sehingga untuk material implan dengan bahan stainless steel AISI 316L tidak dapat digunakan untuk jangka waktu lama karena pada lingkungan cairan tubuh ( body fluid ) terjadi korosi lokal serta adanya peristiwa pelepasan ion [1] menuju jaringan di sekitar implan sehingga dapat menimbulkan ancaman baru bagi pasien.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan korosi dari stainless steel AISI 316L adalah dengan cara melakukan perlakuan permukaan ( surface treatment ). Sebelumnya telah banyak penelitian yang berkaitan dengan perlakuan permukaan pada material implan melakukan penelitian mengenai pengaruh implantasi N 2 , Zr dan TiN pada stainless steel 316L terhadap perilaku gesekan dan ketahanan ausnya [3]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume keausan pada spesimen yang diimplan TiN, Zr dan N 2 mengalami penurunan masing-masing sebesar 90 %, 88 % dan 77 %. Kekerasan permukaan spesimen juga mengalami kenaikan untuk implantasi Zr, N 2 dan TiN masing- masing sebesar 4 kali, 5 kali dan 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan spesimen awal. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kestabilan korosi titanium nitrida yang dilapiskan dengan metode ion implantasi dan Physical Vapor Deposition (PVD) [4]. Perlakuan permukaan dilakukan pada logam titanium, kemudian dilakukan uji korosi dalam larutan HCl panas.
Hasil yang diperoleh menunjukkan lapisan nitrida yang dihasilkan pada metode implantasi ion lebih stabil meskipun di uji pada larutan yang bersifat korosif. Pada penelitian ini akan dilakukan perlakuan permukaan pada stainless steel AISI 316L yaitu implantasi ion titanium nitrida (TiN). Selain untuk meningkatkan ketahanan korosi, TiN juga dapat mencegah adanya pelepasan ion-ion logam dari material ke dalam tubuh serta meningkatkan ketahanan aus dari material implant [5,6] Perlakuan permukaan ( surface treatment ) umumnya diaplikasikan untuk suatu kondisi tertentu dimana diperlukan ketahanan aus yang tinggi serta ketangguhan yang baik. Kedua sifat tersebut pada dasarnya berlawanan, karena apabila kekerasan dan kekuatan meningkat maka keuletan dan ketangguhan akan menurun. Untuk memenuhi kebutuhan material
tersebut maka dibuat material dengan bagian luar yang keras dan bagian dalam tetap ulet. Cara yang dapat digunakan adalah dengan perlakuan permukaan ( surface treatment ) [6,12]. Pada makalah ini untuk menentukan waktu optimum pada proses implantasi ion TiN, agar menghasilkan peningkatan umur lelah tertinggi, dilakukan variasi waktu implantasi yaitu 60 menit, 90 menit dan 120 menit. Kemudian dilakukan uji lelah dengan metode rotating bending untuk sampel sebelum dan setelah dilapis dengan TiN. Uji kekerasan juga akan dilakukan untuk mengetahui hubungan antara waktu implantasi ion dengan kekerasan material.

## METODE PERCOBAAN
Sampel AISI 316L yang dipakai pada penelitian ini dari Viraj Profile LTD India, dengan bentuk batangan ( rod ) dan diameter 15 mm [7]. Komposisi dari sampel tersebut ditunjukkan pada Tabel 1. Tahap pertama dari preparasi sampel adalah membentuk batangan sampel menjadi sampel uji tarik seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dan sampel uji lelah pada Gambar 2. Selanjutnya dilakukan uji tarik pada sampel sebelum dilapis TiN untuk mengetahui kekuatan maksimal sampel.
Kemudian dilakukan uji lelah pada sampel setelah di lapis dengan TiN dengan metode implantasi ion [8] . Implantasi Ion TiN dilakukan di PTAPB-BATAN Yogyakarta, dengan durasi implantasi divariasi 60 menit,
Gambar 1 . Spesimen Uji Tarik
Unsur Komposisi (%) C 0.0210 Mn 1.460 Si 0.450 S 0.020 P 0.040 Cr 16.700 Ni 10.060 Cu 0.500 Mo 2.030 Co 0.190
N
0.069
Tabel 1 . Komposisi dari AISI 316L
Edisi Khusus Material untuk Kesehatan 2012, hal : 22 - 26 ISSN : 1411-1098
90 menit dan 120 menit, uji lelah tahap awal ini menggunakan beban tetap sebesar 460 MPa, untuk mendapatkan durasi implantasi yang paling optimal.
Tahap selanjutnya adalah dilakukan uji Lelah dengan menggunakan durasi implantasi selama 90 menit dengan beban divariasi 420 MPa, 440 MPa dan 460 MPa. Tahap akhir adalah uji kekerasan ( Hardness Test ) dengan Vikers Microhardness , pada sampel yang sudah diimplantasi dengan TiN, untuk ketiga sampel dengan durasi implantasi yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan uji lelah, dilakukan terlebih dahulu uji tarik untuk mendapatkan parameter tegangan luluh ( yield strength ) dan tegangan tarik maksimum ( Ultimate tensile strength ). Standar untuk dimensi dan bentuk sampel uji tarik digunakan standar JIS Z 2241, pada pengujian tarik ini digunakan 3 buah spesimen dari AISI 316L yang belum di lapis dengan TiN.
Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa tegangan tarik maksimum rata-rata untuk material sebelum dilapis dengan TiN adalah 69,543 kgf/mm 2 (695,43 MPa), sedangkan rata-rata tegangan luluhnya adalah 63,852 kgf/mm 2 (638,52 MPa). Dari data-data tersebut diatas, maka dapat ditentukan beban untuk uji lelah ( rotating bending ) yaitu dibawah tegangan luluhnya, pada penelitian ini digunakan beban sebesar 420 MPa, 440 MPa dan 460 MPa. Hasil dari uji lelah ( Fatique test ), diperlihatkan pada Tabel 3.
Kode sampel TiN 1 dan TiN 2 adalah sampel AISI 316L, yang di implantasi dengan variasi waktu 60 menit, 90 menit dan 120 menit, masing-masing dibuat 2 buah sampel, kemudian diuji umur lelahnya dengan metode rotating bending , dengan beban 460 MPa. Dari hasil percobaan tersebut diatas, diperoleh hasil yaitu umur lelah tertinggi pada implantasi dengan waktu 90 menit.
Dari Tabel 3, tampak bahwa pada uji lelah dengan beban 460 MPa, umur lelah yang terbaik pada waktu implantasi ion selama 90 menit. Semakin lama waktu implantasi maka semakin tinggi dosis ion TiN yang masuk ke dalam sampel sehingga semakin banyak ion yang masuk. Peningkatan waktu implantasi menyebabkan terjadinya peningkatan dosis ion, dimana peningkatan dosis ion ini akan menyebabkan jumlah ion yang menyisip pada substrat meningkat sehingga kerapatan antar atom juga meningkat. Ion dopant yang menyisip akan mengubah struktur atom dari sampel dan memungkinkan terjadinya dislokasi yang dapat meningkatkan kekerasan material, selain itu juga adanya tegangan tekan sisa akibat atom intersisi juga dapat meningkatkan nilai kekerasan sampel [9-11].
Semakin tinggi tegangan sisa dipermukaan dan juga semakin naik kerapatan dislokasi dipermukaan, maka dislokasi tersebut akan saling mengunci ( interlocking ), peristiwa tersebut diatas akan menaikkan kekerasan sampel dan juga meningkatkan kegetasan di permukaan sampel, pada saat implantasi ion selama 60 menit dan 90 menit jumlah ion TiN yang masuk ke dalam sampel masih memungkinkan dislokasi dipermukaan bergerak dengan bebas, tapi pada saat implantasi selama 120 menit, jumlah dosis ion TiN yang masuk semakin banyak akibatnya terjadi dislokasi saling mengunci ( interlocking ), konsekuensi dari adanya interlocking antara lain adalah butir-butir tidak dapat bergerak maka kekerasan naik, tapi kegetasan dipermukaan sampel juga meningkat, akibatnya umur lelah akan menurun [11-14].
Parameter dari hasil Tabel 3 dan Gambar 4 digunakan untuk uji lelah selanjutnya. Data-data uji lelah dengan waktu implantasi ion selama 90 menit dengan beban variasi 420 MPa, 440 MPa dan 460 MPa, disajikan pada Tabel 4.
Gambar 5 menunjukkan grafik umur lelah dari sampel sebagai fungsi dari tegangan yang diberikan kepada sampel. Dari Gambar 5, menunjukkan bahwa nilai rata-rata umur lelah setelah dimplantasi naik, dibandingkan umur lelah rata rata sebelum implantasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implantasi ion TiN menaikkan kekuatan sampel secara keseluruhan.
Uji kekerasan dilakukan pada sampel sebelum dan sesudah diimplantasi ion titanium nitrida pada
Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Tegangan Luluh (kgf/mm 2 ) 64.103 63.349 64.103 Tegangan tarik maks, (kgf/mm 2 ) 69.256 69.933 69.440 Tabel 2 . Data Tegangan luluh dan UTS dari sampel tanpa lapisan TiN
No. Tegangan (MPa) Kodisasi Waktu Implantasi Ion (menit) Umur Lelah ( cycle ) Rata-rata umur lelah ( cycle ) TiNi 1 15.200
1.
460 TiNi 2
60
16.900 16.050 TiNi 1 23.300
2. 460 TiNi 2
90
20.600 21.950 TiNi 1 19.000 3. 460 TiNi 2 120 19.200
19.100
Tabel 3 . Hasil uji lelah sampel setelah dilapis TiN dengan variasi waktu implantasi 60 menit, 90 menit dan 120 menit dengan beban 460 MPa.
60 90 120 16.000 22.000 19.000 U m u r le la h Waktu Implantasi (menit) Gambar 4 . Grafik dari umur lelah terhadap waktu Implantasi berdasarkan Tabel 3.
dengan variasi waktu implantasi yaitu 60 menit, 90 menit dan 120 menit.
Uji kekerasan dilakukan pada 3 titik untuk setiap sampel dengan pembebanan 10 gram dan waktu indentasi 5 detik. Alat uji keras yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan indentor Vickers , yang berbentuk piramid intan dengan sudut permukaan 136  Hasil uji kekerasan ditampilkan pada Tabel 5. Sedangkan posisi indentor terhadap sampel pada uji keras, ditunjukkan pada Gambar 6.
Dari Gambar 6 memperlihatkan posisi indentor pada sampel yang dipotong melintang dengan bagian tepi dari sampel diimplantasi dengan TiN, titik 3 adalah titik yang paling dekat dengan tepi, maka nilai kekerasannya paling tinggi, karena pengaruh dari implantasi TiN hanya dibagian permukaan saja, tidak
sampai masuk jauh kedalam sampel. Mekanisme kenaikan kekerasan akibat kenaikan dosis ion yang diimplantasikan ke dalam sampel sudah dijelaskan di atas.
Nilai kekerasan sebagai fungsi waktu implantasi dipermukaan sampel, diperlihatkan pada Gambar 7. Gambar 7 dibuat berdasarkan data dari Tabel 5 dengan posisi titik 1, titik 2 dan titik 3 diambil dari posisi identor pada Gambar 6. Dari Gambar 7 menunjukkan perubahan kekerasan dari sampel sebagai fungsi dari waktu implantasi, dimana kekerasan naik secara siknifikan di bagian tepi dari sampel (titik 3). Hal tersebut dikarenakan ion TiN berukuran relatif besar dibandingkan ukuran atom atom SS 316L, sehingga hanya menstubtitusi dibagian permukaan, sehingga sifat mekaniknya tidak berubah.

## KESIMPULAN
Implantasi ion TiN meningkatkan umur lelah material, waktu optimum implantasi ion yang menghasilkan umur lelah terpanjang adalah 90 menit. Hasil uji lelah pada AISI 316L setelah diimplantasi dengan
Gambar 5 . Posisi indentor pada sampel
Nilai Kekerasan (VHN) Waktu pelapisan. (menit) Titik 1 Titik 2 Titik 3 0 312 320 387 60 320 322 440 90 338 386 586 120 342 374 674 Tabel 5 . Hasil Uji kekerasan utuk sampel sebelum dan sesudah dilapis dengan TiN
Waktu implantasi (menit) N il ai K ek er as an (H V N ) Gambar 7 . Nilai kekerasan sebagai fungsi waktu implantasi dipermukaan sampel
Tanpa implantasi, beban 420
Rata- rata umur lelah tanpa implantasi Implantasi 90 menit, beban 420MPa Tanpa implantasi, beban 440 Implantasi 90 menit, beban 440MPa Implantasi 90 menit, beban 460MPa
Rata- rata umur lelah setelah implantasi 90 menit menit Tanpa implantasi, beban 460
Gambar 5 . Grafik tegangan terhadap umur lelah, untuk sampel sebelum dan sesudah di implantasi, pada variasi beban 420 MPa, 440 MPa dan 460 MPa dengan variasi waktu implantasi 60 menit, 90 menit dan 120 menit
Jenis Sampel Kode pengujian Tegangan (MPa) Umur lelah ( cycle ) Rata-rata umur lelah ( cycle ) TL 1 192.300 TL 2
139.700 TL 3 420
193.200
175.067 TL 1 40.000 TL 2 30.700 TL 3 440 40.700 37.133 TL 1 17.100 TL 2
13.700
Sampel tanpa lapisan TL 3 460 15.900 15.567
TiN 90 A 213.500 TiN 90 B 227.000 TiN 90 C
420 201.100
213.700 TiN 90 A 96.700 TiN 90 B 88.700 TiN 90 C 440 64.900 83.433 TiN 90 A 23.300
TiN 90 B 20.600
Sampel dengan
lapisan TiN TiN 90 C 460
21.660 21.853
Tabel 4 . Hasil uji lelah dari sampel sebelum dan sesudah di lapis TiN selama 90 menit, dengan variasi beban 420 MPa, 440 MPa, dan 460 MPa
Edisi Khusus Material untuk Kesehatan 2012, hal : 22 - 26 ISSN : 1411-1098
TiN menunjukkan kenaikan umur lelah rata-rata, dibandingkan sebelum diimplantasi. Sedangkan kekerasan sampel di permukaan meningkat seiring kenaikan waktu implantasi.

## DAFTAR ACUAN
[1]. T. M. SRIDHAR, MUDALI, U. KAMACHI and M. SUBBAIYAN, Corrosion Science , 45 (2003) 237-252
[2]. CAHYANTO, ARIEF., Makalah Biomaterial , Universitas Padjajaran, Bandung, (2009)
[3]. DOGAN, HALIT, FINDIK, FEHIM and MORGUL, Material and Design , 23 (2002) 605-610
[4]. N. HEIDE and J. W. SCHULTZE, Nuclear Instruments and Methodes in Physics Research , 81 ( 1993) 467-471
[5]. UGUR. TURKAN, ORHAN. OZTURK, EROGLU, E. AHMAET, Surface and Coatings Technology , 200 (2005) 5020-5027
[6]. H. SUDJATMOKO, SUJITNO, TJIPTO, Workshop Sputtering untuk Rekayasa Permukaan Bahan, Puslitbang Teknologi Maju - Badan Tenaga Nuklir Nasional,Yogyakarta, (2003)
[7]. Viraj Profile LTD ., 10 Imperial Chambers 1 st Floor, Wilson Road Mumbai 400 038, India
[8]. J. A. BERRIOS, D. G. TEER, CABRERA, PUCHI, Surface and Coating Technology , 148 (2001) 179-190
[9]. DIAN IKA RAHMAWATI, Studi Eksperimental pengaruh Implantasi Ion Titanium Nitrida (TiN) dan Lapisan Hidroksiapatit (Hap) Terhadap Umur Lelah Biomaterial Stainless Steel AISI 316L, Skripsi Jurusan Teknik Mesin ITS , Surabaya, (2011)
[10]. G. R. RAO, Ion Implantation Effects on Surface- Mechanical Properties of Metals and Polymers , Oak Ridge Laboratory, Metals and Ceramics Division, (1993)
[11]. HERMAN, HERBERT, Nuclear Instruments and Methodes, 182/183 (1981) 887-898
[12]. AVNER, SIDNEY H., Introduction to Physical Metallurgy , Tokyo, McGraw-Hill International Book Company, 2 nd Edition, (1987)
[13]. HERTZBERG, W. RICHARD, Deformation and Fracture Mechanics of Materials , New York, John Willey and Sons, (1983)
[14]. Y. L. SU, S. H. YAO, C. S. WEI, W. H. KAO, C. T. WU, Thin Solid Films , 315 (1998) 153-158